32 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



Wir benutzen die Bezeichnungen: 



JV = totale Schmelzwärme (in gram-Kalorien pr. gr. Substanz). 

 R = die latente Schmelzwärme (in gr.-Kal.). 

 t = Schmelzpunkt (von o° gerechnet). 



t' = diejenige Temp., einige Grad oberhalb t, bei welcher die 

 Schmelzmasse ins Kalorimeter kam. 

 c^_Q =■ mittlere sp. Wärme zwischen / und o. 

 c^'__f = mittlere sp. Wärme zwischen t' und l. Dann ist: 



Zufolge Doelter (1. c.) tritt bei den von ihm untersuchten Silikat- 

 mineralien die Dünnflüssigkeit bei etwa 20° oberhalb des Schmelzpunkts 

 ein. — Die Dünnflüssigkeit ist bei den verschiedenen geschmolzenen 

 Mineralien ziemlich verschieden, und überhaupt ist dieser Begriff von 

 etwas unbestimmter Natur. 



Wie schon oben mehrmals erwähnt, ist die totale Schmelzwärme der 

 Silikatschmelzflüsse durch sehr sorgfältige und umfangreiche Unter- 

 suchungen von R. Akerman,! zu der Zeit (Mitte der 80-er Jahre) 

 Professor der Metallurgie an der Bergschule (oder Bergakademie) zu 

 Stockholm, erforscht worden. Weil diese Untersuchungen den haupt- 

 sächlichen Ausgangspunkt unserer später folgenden Erörterungen über die 

 Schmelzpunkt-Erniedrigung der Silikatschmelzlösungen bilden, werden wir 

 seine Arbeitsmethode kurz erwähnen, namentlich um die Fehlerquellen 

 derselben kennen zu lernen. 



In mit Kohle ausgefütterten Schmelztiegeln wurden die eingewogenen 

 Silikatgemische, in einem Fletscher Injektorgasofen eingeschmolzen, und 

 dann, nachdem die Schmelzen nach Ermessen bis zu einer Temperatur 

 ein klein wenig oberhalb des Schmelzpunkts (d: Anfang der Krystalli- 

 sation) — oder, bei glasig erstarrenden Schmelzen, bis diese sehr viskos 

 geworden waren — abgekühlt waren, in ein in dem Kalorimeter 

 steckendes kupfernes Rohr^ eingegossen. — Jedesmal wurden ca. 200 gr. 

 Silikatgemisch eingeschmolzen. — Das Kalorimeter umfasste ca. 8 kg. 

 Wasser. — Die gefundenen Werte der totalen Schmelzwärme schwanken, 

 je nach der Zusammensetzung der untersuchten Schmelzen, zwischen 340 



' Die zum Schmelzen von Schlacken erforderlichen Wärmemengen, Jcrnkontorets Annaler, 

 1886; Stahl und Eisen, 1886. — Im ganzen wurden Bestimmungen von ungefähr 275 

 verschiedenen Gemischen ausgeführt. — Die meisten der Versuche wurden von dem 

 später durch die verunglückte Polar-Ballonfahrt so bekannten S. A. Andrée vorge- 

 nommen. Selber halte ich Gelegenheit, mehreren der Versuche beizuwohnen. 



2 Wie von Akerman hervorgehoben worden, bekommt man nicht zuverlässige Werte, 

 wenn man die Silikatschmelzen direkt ins Kalonmelei-Wasser eingiesst. 



